283 
Coaks, berech¬ 
net auf quarz¬ 
freie Kuhle. 
Ich erhielt bei dem Gemische 1. mit 30% Quarz: 74,88 % 
„ „ „ „ „ 2. „ 50 o/o „ 76,22 o/ 0 
„ „ „ 3. „ 60 o/ 0 „ 70,31 o/ 0 
Sämmtliche Coakskuchen waren schwach gebläht, und die 
freie Oberfläche, „knospenartig auf brechend“, im Uebrigen 
aber verschieden wie nachfolgend beschrieben: 
1. Compakt, gut geflossen, graphitglänzend. 
2. Mürber wie 1) russschwarz, fast glanzlos mit eini¬ 
gen lose oben aufliegenden hiersekorngrossen Coaks- 
kügelchen. 
3. Sehr mürbe, völlig glanzlos, mit zahlreichen, da¬ 
neben und darauf liegenden Coaksktigelchen. 
Ausbrechende Flammen wie vorhin bei hochaschen¬ 
haltigen Kohlen beschrieben. 
Die Anstellung fernerer Versuche in dieser Richtung 
konnte mir nicht geboten erscheinen, da einerseits deren 
Ergebniss mit Sicherheit vorauszusehen war, und anderer¬ 
seits aber eine andere grössere Versuchsreihe den Einfluss 
des Aschengehaltes auf die Coaksausbeute bereits auf das 
Allerbestimmteste dargelegt hat. 
Die gedachte grössere Versuchsreihe rührt von II. 
Schulze, Bergakademiker zu Freiberg, her. Herr Schulze 
hatte vor einigen Monaten die Güte, mir brieflich mitzu- 
theilen, dass die Versuche, welche er mit Kohlen der Glück¬ 
hilfsgrube bei Waldenburg u. a. angestellt, ihm ausnahms¬ 
los Zunahme der Coaksausbeute mit dem Aschengehalt er¬ 
geben hat, wie folgende Versuchsreihe zeigt: 
Stückkohle 
Klein 
kohle 
o/ 0 Coaks. 
°/ 0 Asche. 
% Coaks. 
% Asche, 
Friederiken-Flötz 
67,7. 
2,3. 
71,8. 
13,7. 
Liegend- „ 
67,5. 
2,7. 
69,4. 
18,4. 
Freundschafts-,, 
69,3. 
14,6. 
71,1. 
22,2. 
Strassen- „ 
70,1. 
4,3. 
72,7. 
12,0. 
Zweites ,, 
70,7. 
2,9. 
71,4. 
5,3. 
Drittes „ 
70,7. 
6,1. 
73,2. 
18,4. 
Drittes „ 
Erbstolln 3. 68,1. 
7,2. 
70,3. 
7,4. 
